102 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



Analyse af slagger, som indeholder det hexagonale kalksilikat. 



SiO^ 



AUOj 



CaO 



MgO 



MnO 



FeO 



CaS 



S 



Sum 



No. 61. 



No. 62. 



No. 63. 



No. 64 a. 



No. 64 b. 



No. 65. 



50,64 

 3,83 



38,10 



6,82 

 0,18 

 0,17 

 0,33 



48,16 



4,47 

 39,39 

 6,22 

 1,53 

 0,64 



47,87 

 5,37 



37,76 

 7,7 8 

 0,37 

 0,7 2 



48,20 



8,41 

 37,67 

 0,74 

 2,23 

 0,97 

 0,83 



48,87 

 7,93 



38,12 1) 



0,40 

 3,2G 

 0,91 



? 



46,88 

 14,78 



32,17 



1,48 

 2,56 

 0,63 



0.68 



100,07 



100,41 



99,8 7 



99,05 



99,49 



99,18 



Surstofmeengderne i 



O i SiOa 



" " AI2O3.... 



" » CaO 



» » MgO 



» " MnO 



» » FeO 



Sarstofforh.*) 



No. 61. 



No. 62. 



No. 63. 



No. 64 a. No. 64 b. 



No. 6.5. 



13,7 



25,69 

 2,08 



11,25 

 2,49 

 0,34 

 0,14 



14,22 



1:1,58 



25,53 



2,50 

 10,7 9 



3 



0,08 

 0,16 



1 : 1,53 



,7 9 1 

 '"14,1. 



27,71 



3,92 



10,751 

 0,30| 

 0,50 I 

 0,22! 



11,77 



1:1,64 



26,06 

 3,70 



10,7 5^ 

 0,16( 

 0,72 

 0,20 



11,83 



1 : 1,6S 



25,00 



6,89 

 9,161 

 0,591 

 0,57 f 

 0,14' 



10,46 



1 : 1,441 



Analyser, tagne af literaturen. 



SiO, 



A1,0,. 



CaO . 

 MgO, 

 MnO 

 FeO 

 CaS . 

 S 



No. 66. 



No. 07. 



Sum 



100,00 I 98,6 



*) AljOj regnet som base. 



O i SiOz 



.. i AI2O3 ..... 



" i CaO 



" i MgO 



» i MnO 



» i FeO 



Sursto fforhold 



Surstofmaengderne i 



No. 66. No. 67. 



25,63 



5,76 



10,31 



0,40 



40,93 



0,22. 

 1 : 1,53 



24,00 

 6,06 

 9,43] 

 0,12 

 0,78 

 0,44 



10,7 7 



1 : l,42f. 



